## Pembentukan Kokristal Katekin dengan Nikotinamida
Amri Bakhtiar (a)* , Sherly Rahmah Gaesari (a) , Erizal Zaini (b)
Telah dilakukan pembuatan kokristal katekin-nikotinamida dan evaluasi kelarutannya dalam pelarut air. Kokristal dibuat dengan dua metode, yaitu rekristalisasi dengan penguapan pelarut etanol 96% menggunakan rotary evaporator (metode I) dan penguapan pelarut pada suhu ruang (metode II). Karakterisasi kokristal katekin- nikotinamida  dilakukan  dengan  difraksi  sinar-X,  analisis  termal  DTA (Differential  Thermal  Analysis), FT  IR (Fourier Transform Infra Red), dan SEM (Scanning Electron Microscopy), serta uji kelarutan dalam pelarut air menggunakan orbital shaker selama 24 jam. Penetapan kadar katekin dilakukan dengan metode KCKT (Kromatografi Cair Kinerja Tinggi) menggunakan fase gerak air-asetonitril-metanol-etil asetat-asam asetat glasial (89:6:1:3:1) . Hasil difraktogram sinar-X pada kokristal metode I menunjukkan terbentuknya padatan amorf, sedangkan pada metode II menunjukkan terbentuknya fase kristalin baru (kokristal). Pada analisis termal menggunakan DTA terjadi perubahan titik lebur pada kokristal metode I maupun metode II yang berbeda dengan titik lebur katekin dan nikotinamida yang menunjukkan terbentuknya campuran eutektik. Pada analisis FT IR, baik kokristal metode I maupun metode II terjadi pergeseran bilangan gelombang dari spektrum katekin dan nikotinamida yang menunjukkan terbentuknya ikatan hidrogen antara gugus hidroksi fenol dari katekin dengan gugus amida dari nikotinamida . Dari hasil SEM, terlihat habit kristal dari kokristal metode I maupun metode II berbeda dibandingkan dengan habit kristal katekin maupun nikotinamida yang menunjukkan terbentuknya kokristal. Namun kelarutan kokristal katekin- nikotinamida metode I (132,17 mg/100 mL) maupun metode II (131,09 mg/100 mL) tidak berbeda nyata dengan kelarutan katekin (124,58 mg/100 mL).
Kata kunci: kokristal, katekin, nikotinamida, kelarutan, KCKT.

## Formation of Cocrystals of Catechin and Nicotinamide
Preparation of cocrystals catechin-nicotinamide and evaluation of its solubility have been done. Cocrystals were prepared by two methods, recrystallized with evaporation of ethanol 96% using a rotary evaporator (method I) and recrystallized with evaporation of the solvent at room temperature (method II). Characterization of cocrystals catechin-nicotinamide were performed by X-ray diffraction, thermal analysis by DTA (Differential Thermal Analysis), FT IR (Fourier Transform Infra Red), SEM (Scanning Electron Microscopy) and solubility study in distillated water using an orbital shaker for 24 hours. Catechin assay was done by HPLC (High Performance Liquid Chromatography) using mobile phase composed by water-acetonitrile-methanol-ethyl acetate-glacial acetic acid (89:6:1:3:1). The X-ray diffractogram of  cocrystal method I indicated amorphous solids, otherwise cocrystal method II indicated the formation of new crystalline (cocrystal). Thermal analysis DTA indicated the difference of melting point both of cocrystals method I and method II compared to catechin and nicotinamide that indicated eutectic compound were formed. FT IR analysis of cocrystals method I and method II indicated there was a shift of the wave number spectrum compared to catechin and nicotinamide indicated hydrogen bond between hidroxy phenol from catechin and amide from nicotinamide was formed. SEM analysis of crystal habit of cocrystals indicated a difference morphology compared to catechin and nicotinamide that indicated new crystal lattice was formed. However, solubility of cocrystal catechin-nicotinamide method I (132,17 mg/100 mL) and method II (131,09 mg/100 mL) have no significant difference with catechin solubility (124,58 mg/100 mL).
Keywords: Cocrystal, catechin, nicotinamide, solubility, HPLC.
(a) Fakultas Farmasi, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

## PENDAHULUAN
Gambir  merupakan  salah  satu  komoditas hasil  perkebunan  rakyat  yang  potensial  bahkan sampai ke tingkat dunia. Indonesia menjadi pemasok utama kebutuhan gambir dunia. Sedikitnya 80% kebutuhan gambir dunia dipasok oleh Indonesia, khususnya gambir yang dihasilkan di daerah Su- matera Barat (Bakhtiar et al , 2011). Gambir adalah sari getah yang diekstraksi dari daun tanaman gambir ( Uncaria gambir Roxb.) dengan cara pengepresan. Ekstrak gambir mengandung katekin yang meru- pakan komponen utama serta beberapa komponen lain  seperti  asam  kateku  tanat,  kuersetin,  lilin, fixed  oil ,  kateku  merah,  dan  gambir  fluoresin (The  Council  of  the  Pharmaceutical  Society  of Great  Britain,  1968).  Penelitian  yang  berkaitan dengan  aktivitas  ekstrak  gambir  telah  banyak dilakukan, diantaranya aktivitas antioksidan dan antibakteri  dari  turunan  metil  ekstrak  etanol daun gambir (Kresnawaty and Zainudin,  2009), sebagai  antiseptik  mulut  (Lucida et  al .,  2007), dan gambir sebagai imunomodulator (Ismail dan Asad,  2009).  Beberapa  aktivitas  ekstrak  gambir di  atas  sebagian  besar  disebabkan  oleh  katekin yang terkandung di dalam gambir.
Manfaat katekin yang baik untuk kesehatan tersebut sedikit terhambat dalam pengolahannya menjadi  sediaan  farmasi  untuk  pemakaian  oral karena kelarutannya yang rendah dalam air, yaitu 1 : 1100 sampai 1200 bagian air, sehingga tergolong sangat sukar larut (The Council of the Pharmaceutical Society of Great Britain, 1968). Sifat katekin yang sangat sukar larut dalam air ini akan menyebabkan lamanya waktu yang diperlukan katekin untuk disolusi dan rendahnya ketersediaan hayati zat tersebut di dalam tubuh.
Saat ini telah berkembang pembentukan kokristal yang dapat meningkatkan sifat fisikokimia obat,  salah  satunya  meningkatkan  kelarutan  zat aktif di dalam air. Kokristal dapat didefinisikan sebagai kompleks yang terbentuk dari dua senyawa atau lebih yang saling terikat dalam suatu kisi kristal melalui  ikatan  non  kovalen  (biasanya  ikatan hidrogen).  Saat  ini  kokristal  menjadi  alternatif yang sangat menarik untuk diteliti dalam pengem- bangan  sediaan  padat  farmasi.  Kokristal  dapat terbentuk antara suatu zat aktif obat (active phar- maceutical  ingredients) dengan zat lain (cocrystal former) yang  dapat diterima oleh obat tersebut un- tuk  membentuk  sebuah  kristal  baru  (Sekhon, 2009; Zaini et al. , 2008).
Katekin memiliki gugus OH, sedangkan niko- tinamida memiliki gugus amida sehingga memung- kinkan terjadinya ikatan hidrogen antara katekin dengan nikotinamida melalui suatu metode pem- bentukan  kokristal  sehingga  terbentuk  kokristal katekin-nikotinamida yang diharapkan dapat me- ningkatkan sifat-sifat fisikokimia katekin, terutama kelarutannya.

## METODE PENELITIAN

## Alat
Timbangan digital (Shimadzu-AUX 220), hot plate , Shimadzu LC-20AD High Performance Liquid
Chromatography , orbital shaker, FT-IR, difrakto- meter sinar-X serbuk  (Rigaku tipe  RINT-2500), alat analisa termal (DTA/TG-60 SHIMADZU), scanning  electron  microscopy (Jeol  tipe  JSM- 6360LA,  Japan),  pipet  mikro, aluminium  foil , kertas  saring Whatman ,  tube,  saringan  0,2  µm, saringan 0,45 µm, desikator, rotary evaporator, dan alat-alat gelas standar laboratorium lainnya.

## Bahan
Katekin, nikotinamida (Kimia Farma), etanol 96%, etil asetat, metanol pro analysis , aquabidest, me- thanol grade HPLC , acetonitril grade HPLC, etil asetat pro analysis, asam asetat glasial pro analysis , air suling bebas CO 2 .

## Tahapan Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  dari  bulan  Januari hingga Juni 2014 di Laboratorium Teknologi Farmasi Sediaan Steril, Laboratorium Analisa Fisiko Kimia, Laboratorium Biota Sumatra, Laboratorium Pene- litian Fakultas Farmasi Universitas Andalas, Labo- ratorium Kimia Lingkungan Jurusan Kimia FMIPA Universitas Andalas, serta Laboratorium Instrumen Jurusan Biologi dan Jurusan Kimia FMIPA UNP.

## Pembuatan Kokristal Katekin-Nikotinamida dengan Metoda Rekristalisasi
Kokristal dibuat dengan metode pelarutan dimana katekin dan Nikotinamida dicampur dengan kompo- sisi  ekuimol 1:1 (5,8059 g : 2,4427 g). Kemudian ditambahkan  pelarut  etanol  96%  sampai  kedua zat terlarut sempurna. Rekristalisasi dilakukan meng- uapkan pelarut melalui dua cara. Cara pertama yaitu pelarut  diuapkan  dengan  menggunakan rotary evaporator suhu 50°C selama 1,5 jam. Cara kedua yaitu pelarut kemudian diuapkan dengan suhu ruang selama 10 hari. Kokristal yang terbentuk disimpan dalam desikator dalam wadah yang tertutup rapat.

## Evaluasi Kokristal Katekin-Nikotinamida
Analisis Scanning Electron Microscopy (SEM) : sampel serbuk diletakkan pada sample holder alu- minium dan dilapisi dengan emas dengan ketebalan 10 nm. Sampel kemudian diamati pada berbagai perbesaran  alat  SEM  (Jeol  tipe  JSM-6360LA, Japan).  Voltase  diatur  pada  20  kV  dan  arus  12 mA. Analisis spektrofotometri  IR : sampel dile- takkan di atas kristal ATR hingga menutupi semua permukaan kristal. Sampel ditutup dengan mem- berikan sedikit tekanan dan spektrum serapan IR diambil untuk sampel katekin, nikotinamida, ko- kristal katekin-nikotinamida yang direkristalisasi menggunakan rotary evaporator , dan kokristal katekin-nikotinamida yang direkristalisasi dengan penguapan pada suhu ruang. Analisis differential thermal gravimetric (DTA-TG) : analisis termal sampel dilakukan dengan menggunakan alat differential  thermal  gravimetric  analyser yang dikalibrasi suhunya dengan Indium. Sampel sejumlah 5-7 mg diletakkan pada pan aluminium yang ter- tutup. Alat DTA-TG diprogram pada rentang suhu 30 0 C sampai 300° C dengan kecepatan pemanasan 10 0 C per menit. Analisis difraksi sinar-X : analisis difraksi sinar-X serbuk sampel dilakukan pada suhu ruang dengan menggunakan alat tipe difraktometer
GAMBAR  1. Spektrum  FT-IR: (a) Serbuk  nikotinamida, (b) serbuk katekin, (c) serbuk kokristal rotary, (d) serbuk kokristal suhu ruang.
GAMBAR 2 . Morfologi (a) katekin perbesaran 1000x, (b) katekin perbesaran  5000x, (c) nikotinamida  perbesaran  1000x, (d) kokristal rekristalisasi dengan rotary perbesaran 1000x, (e) kokristal rekristalisasi dengan rotary perbesaran 5000x, (f) kokristal rekris- talisasi dengan suhu ruang perbesaran 1000x, (g) kokristal rekris- talisasi dengan suhu ruang perbesaran 5000x.
GAMBAR 3 . Termogram DTA-TG: (a) serbuk katekin, (b) serbuk nikotinamida, (c) serbuk kokristal rotary, (d) serbuk kokristal suhu ruang, (e) gabungan.
Rigaku tipe RINT-2500. Kondisi pengukuran sebagai berikut: target logam Cu, filter K α, voltase 40 kV, arus 40 mA, analisis dilakukan pada rentang 2 theta 5 0 –35 0 .  Sampel  diletakkan  pada sampel  holder (kaca)  dan  diratakan  untuk  mencegah  orientasi partikel selama penyiapan sampel. Uji  Kelarutan dilakukan terhadap sampel katekin, nikotinamida, kokristal katekin-nikotinamida yang direkristalisasi menggunakan rotary  evaporator, dan  kokristal katekin-nikotinamida yang direkristalisasi dengan penguapan pada suhu ruang yang dibuat menjadi larutan jenuh dengan menggunakan air suling bebas CO 2 . Pengujian ini dilakukan di dalam Erlenmeyer 100 mL, kemudian dibiarkan selama 24 jam meng- gunakan alat orbital shaker . Timbang katekin 150 mg dalam Erlenmeyer 100 mL, kokristal katekin- nikotinamida yang direkristalisasi menggunakan rotary  evaporator 213, 1 mg dalam  Erlenmeyer 100mL, dan kokristal kokristal katekin-nikotinamida yang direkristalisasi dengan penguapan pada suhu ruang 213,1 mg dalam Erlenmeyer 100 mL. Setelah itu sampel diambil 2,5 mL diencerkan sebanyak 10 kali, lalu diuji menggunakan HPLC dengan fase gerak air-asetonitril-metanol-etil asetat-asam asetat glasial (89:6:1:3:1).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Spektroskopi FT-IR
Analisis spektroskopi FT-IR dilakukan untuk melihat spektrum yang terbentuk dari kokristal katekin- nikotinamida. Hasil uji menunjukkan bahwa spek- trum  IR  yang  diberikan  oleh  kokristal  katekin- nikotinamida menunjukkan ketajaman puncak berbeda yang dihasilkan pada masing-masing zat akibat bentuk konformasi molekul dan kadar zat dalam sampel pada saat analisis dilakukan. Spektrum IR dapat dilihat pada Gambar 1 .

## Analisis Mikroskopik
Dari hasil SEM dapat dilihat terbentuknya habit kristal baru yang berbeda dari habit kristal murni. yaitu berbentuk seperti jarum pada katekin dan nikotinamida berbentuk seperti batang, sedangkan habit pada kokristal  terlihat seperti batang dan membentuk agregat. Untuk lebih jelasnya, habit kristal yang terbentuk dapat dilihat  pada Gam- bar 2 .
Analisis Termal Katekin memiliki jarak lebur yaitu 155,04 o C yang menunjukkan  titik  lebur  pada  katekin  anhidrat. Pada 60,05°C dan 92°C menunjukkan titik lebur pada katekin tetrahidrat dan monohidrat. Nikotin- amida  memiliki  titik  lebur  132,35 o C.  Sedangkan analisis termal kokristal dengan rotary menggunakan alat DTA-TG belum memperlihatkan puncak endo- termik yang tajam. Rekristalisasi dengan suhu ruang memperlihatkan  puncak  endotermik  baru  pada titik 159,67 o C yang merupakan titik lebur fase ko- kristal antara katekin-nikotinamida. Termogram hasil analisis termal dapat dilihat pada Gambar 3 .

## Analisis Difraksi Sinar-X
Dari  difraktogram  sinar-X  dapat  dilihat  pada kokristal yang direkristalisasi dengan rotary
GAMBAR  4. Difraktogram sinar-X: (a) serbuk katekin, (b) ser- buk nikotinamida, (c) serbuk kokristal rotary, (d) serbuk kokristal suhu ruang.
GAMBAR  5. Kromatogram  katekin  dalam kokristal katekin- nikotinamida (1:1 ekuimol).
TABEL  1 .  Hasil Uji  Kelarutan  Katekin  dan  Kokristal Katekin-Nikotinamida  dalam  Air  Suling  Bebas  CO 2 Meng- gunakan HPLC  dengan  Fase  Gerak  Air-Asetonitril-Metanol- Etil Asetat-Asam Asetat Glasial (89:6:1:3:1)
terlihat  lebih  menyerupai  amorf,  karena  hanya sedikit puncak-puncak yang dihasilkan. Sedangkan hasil difraktogram sinar-X pada kokristal katekin- nikotinamida yang diuapkan dengan suhu ruang menunjukkan puncak-puncak yang berbeda diban- dingkan dengan katekin dan nikotinamida tunggal. Difraktogram hasil analisis s inar-X dapat dilihat pada Gambar 4 .

## Uji Kelarutan
Penetapan kadar dilakukan menggunakan HPLC dengan fase gerak air-asetonitril-metanol-etil asetat- asam asetat glasial (89:6:1:3:1) (Saito et al. , 2006) dan didapatkan waktu retensi untuk katekin adalah 9,185 menit dan nikotinamida adalah 2,724 menit.
Ini menunjukkan bahwa kedua zat telah dapat di- pisahkan dengan baik menggunakan fase gerak ini. Dari hasil uji kelarutan katekin dibanding dengan katekin dalam kokristal rotary dan kokristal suhu ruang terdapat peningkatan yang tidak signifikan, yaitu dari 124,58 mg/100 mL menjadi 132,17 mg/ 100 mL dan 131,09 mg/100 mL.

## PEMBAHASAN

## Analisis Spektroskopi FT-IR
Pada katekin, terdapat ikatan O-H pada daerah bilangan gelombang 3200-3550, yaitu pada bilangan gelombang  3200.  Pada  nikotinamida,  terdapat ikatan N-H pada daerah bilangan gelombang 3100- 3500, yaitu pada bilangan gelombang 3355. Setelah dilakukan rekristalisasi membentuk kokristal meng- gunakan rotary maupun suhu ruang, terdapat puncak yang menunjukkan ikatan O-H dan N-H yang ber- geser dari zat murninya. Ikatan O-H pada kokristal rotary bergeser ke bilangan gelombang 3219 dan pada  kokristal  suhu  ruang  bergeser  ke  bilangan gelombang 3178. Ikatan N-H pada kokristal rotary maupun pada suhu ruang menunjukkan pergeseran ke arah bilangan gelombang yang lebih besar, yaitu 3362 dan 3359. Terjadinya pergeseran bilangan gelombang ke arah yang lebih besar dimungkinkan karena N-H berikatan dengan O-H pada katekin yang menyebabkan ikatannya lebihdekat. Hal ini mengakibatkan  energi  yang  dibutuhkan  untuk memvibrasi menjadi lebih besar sehingga terjadilah pergeseran bilangan gelombang ke arah frekuensi yang lebih besar (Triani, 2012).

## Analisis Mikroskopik
Terdapat perbedaan bentuk habit kristal pada kokris- tal katekin-nikotinamida yang direkristalisasi meng- gunakan rotary evaporator, dan kokristal katekin- nikotinamida yang direkristalisasi dengan penguapan pada  suhu  ruang,  dimana  kokristal  katekin- nikotinamida yang direkristalisasi menggunakan rotary evaporator memiliki ukuran kristal yang lebih  kecil  dibandingkan  kokristal  katekin- nikotinamida yang direkristalisasi dengan penguapan pada suhu ruang. Namun bentuk kristalnya sama- sama berbentuk seperti batang dan  membentuk agregat. Hasil SEM ini sekaligus menunjukkan bahwa terjadi interaksi antara katekin dan nikotinamida yang dapat mempengaruhi morfologi kristal masing- masing zat (Alatas et al ., 2013).

## Analisis Termal
Dari  data  yang  didapatkan  mengindikasikan  perbe- daan  titik  lebur  sistem  biner  hasil  kokristalisasi yang diduga terbentuk campuran eutektik antara katekin-nikotinamida.  Selain  itu termogram  ko- kristal katekin-nikotinamida metode rekristalisasi menggunakan rotary evaporator dengan kokristal rekristalisasi dengan penguapan pelarut pada suhu ruang  menunjukkan puncak yang berbeda. Hal ini mungkin terjadi karena pada kokristal yang dire- kristalisasi  menggunakan rotary zat  berbentuk seperti amorf sehingga puncak termogramnya tidak tajam, sedangkan pada kokristal yang direkristalisasi menggunakan suhu ruang zat berbentuk kristal sehingga terbentuk puncak yang tajam. Analisis
Sampel Luas Area Kadar Terlarut (mg/100 mL) Kadar Rata-rata (mg/100 mL) Katekin 1669182 128,84 124,58 ± 4,13 1633180 124,30 1603936 120,60 Katekin dalam kokristal dengan rekristalisasi menggunakan rotary 1702572 133,05 132,17 ± 1,06 1686308 131,00 1697933 132,46 Katekin dalam kokristal dengan rekristalisasi penguapan pada suhu ruang 1713155 134,38 131,09 ± 3,88 1653145 126,81 1694908 132,08
termal DTA digunakan untuk mengevaluasi peru- bahan sifat termodinamika yang terjadi saat materi diberikan energi panas (Zaini et al., 2011).

## Analisis Difraksi Sinar-X
Terbentuknya fase kristalin baru dari hasil inter- aksi antar kedua komponen maka akan teramati secara nyata dari difraktogram sinar-x yang berbeda dari  campuran  fisika  kedua  komponen  (Zaini et al ., 2010). Difraktogram kokristal yang direkristalisasi dengan rotary terlihat  lebih  menyerupai  amorf, karena hanya sedikit puncak-puncak yang dihasilkan. Sedangkan hasil difraktogram sinar-x pada kokristal katekin-nikotinamida yang diuapkan dengan suhu ruang menunjukkan puncak-puncak yang berbeda dibandingkan dengan  katekin dan  nikotinamida tunggal. Namun terdapat beberapa puncak yang terdapat pada difraktogram kokristal dengan rotary yang mendekati puncak yang terdapat pada difrak- togram kokristal dengan suhu ruang, seperti pada 2 θ  =  848 dan  365  yang  terdapat  pada kokristal dengan  rotary  dan  2 θ  =  845;  847 dan  365  yang terdapat pada kokristal dengan suhu ruang.  Hal ini mungkin terjadi karena penguapan pelarut meng- gunakan rotary berlangsung pada suhu yang lebih tinggi dari pada suhu ruang, yaitu pada suhu 50°C. Sehingga proses rekristalisasi pertumbuhan kristal belum berlangsung secara sempurna, yang meng- akibatkan derajat kristalinitas yang teramati melalui difraktogram sinar-x menjadi rendah, hanya sedikit terdapat puncak-puncak kristal. Sedangkan hasil difraktogram sinar-x pada kokristal katekin- nikotinamida yang diuapkan dengan suhu ruang menunjukkan  puncak-puncak  yang  berbeda  di- bandingkan dengan katekin dan nikotinamida tunggal. Dengan timbulnya puncak-puncak baru tersebut menunjukkan terjadinya bangunan struktur fisika yang baru (Nugrahani et al., 2007). Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa pada kokristal katekin-nikotinamida  yang  diuapkan  dengan suhu ruang, terbentuk fase kristalin baru.

## Uji Kelarutan
Dari hasil uji kelarutan katekin dibanding dengan katekin dalam kokristal rotary dan kokristal suhu ruang terdapat peningkatan yang tidak signifikan, yaitu dari 124,58 mg/100 mL menjadi 132,17 mg/ 100 mL dan 131,09 mg/100 mL. Hal ini dapat disim- pulkan bahwa kokristal yang terbentuk hanya dapat sedikit meningkatkan kelarutan dari katekin, dan peningkatan kelarutan yang terjadi tidak signifikan. Hal ini kemungkinan dapat terjadi karena baik pada kokristal rotary maupun suhu ruang yang teramati pada analisis SEM, partikel zat sama-sama mem- bentuk  agregat  sehingga  tidak  memberikan  pe- ningkatan kelarutan yang signifikan dari katekin murni.

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: a.  pada metode pembentukan kokristal katekin- nikotinamida rekristalisasi penguapan pelarut pada suhu ruang, terbentuk kokristal katekin- nikotinamida dengan perbandingan ekuimol (1:1);
b.  pada metode pembentukan kokristal katekin- nikotinamida rekristalisasi penguapan pelarut menggunakan rotary belum  terbentuk  fase kristalin baru;
c.  kokristal katekin-nikotinamida yang direkris- talisasi dengan penguapan pelarut pada suhu ruang maupun rekristalisasi penguapan pelarut menggunakan rotary memberikan peningkatan kelarutan yang tidak signifikan, yaitu dari kelarutan katekin 124,58 mg/100 mL menjadi 131,09 mg/mL dan 132,17 mg/100 mL.

## DAFTAR PUSTAKA
Alatas F, Sundani NS, Lucy S, Ismunandar, dan Hidehiro U, 2013,  Cocrystal  Formation  between  Didanosine  and  Two Aromatic Acids, Int J Pharm Pharm Sci , 5(3), 275-280.
Bakhtiar  A,  Putra  DP,  dan  Rahmawati  N,  2011, Optimasi Metoda  Isolasi  Katekin  dari  Gambir  untuk  Sediaan Farmasi dan Senyawa Marker , Fakultas Farmasi Universitas Andalas, Padang.
Ismail S dan Asad M, 2009, Immunomodulatory Activity of Acacia Catechu, Indian J Physiol Pharmacol , 53(1), 25 – 33.
Khopkar  SM,  1990, Konsep  Dasar  Kimia  Analitik, UI Press, Jakarta.
Kresnawaty  I dan Zainuddin A, 2009, Aktivitas Antioksidan dan  Antibakteri  dari  Derivat  Metil  Ekstrak  Etanol  Daun Gambir ( Uncaria gambir ) , J Littri , 15(4), 145–151.
Lucida H, Bakhtiar A, dan Putri AW, 2007, Formulasi Sediaan  Antiseptik  Mulut  dari  Katekin  Gambir , Universitas Andalas, Padang.
Nugrahani I, Asyarie S, Soewandhi SN, dan Ibrahim S, 2007, Solid  State  Interaction  Between  Amoxicillin  Trihydrat  and Potassium Clavulanat, Malays J Pharm Sci , 5, 45-57.
Saito ST, Welzel AK, Suyenaga ES, dan Bueno F, 2006, A Method for Fast Determination of Epigallocatechin Gallate (EGCG), Epi- catechin (EC), Catechin (C) and Caffeine (CAF) in Green Tea Using HPLC, Ciênc Technol Aliment Campinas , 26(2), 394-400.
Sekhon,  BS,  2009,  Pharmaceutical  co-crystals–A  Review, ARS Pharm , 50(3), 99-117.
The  Council  of  the  Pharmaceutical  Society  of  Great  Britain, 1968, British Pharmaceutical Codex , The Pharmaceuti- cal Press, London.
Triani  F,  2012,  Pengaruh  Metode  Pembentukan  Kokristal Terhadap Laju Pelarutan Karbamazepin Menggunakan Asam Suksinat Sebagai Koformer, Skripsi , FMIPA UI, Depok.
Zaini E, Halim A, Soewandhi SN, dan SetyawanD, 2011, Pe- ningkatan  Laju  Pelarutan  Trimetoprim  Melalui  Metode  Ko- kristalisasi dengan Nikotinamida, J Farm Indones , 5, 205-212.
Zaini, E, Sumirtaputra, YC, Soewandhi, SN, Halim, A, 2008, Formation  of  Cocrystal  between  Trimethoprim  and  Sul- famehtoxazole  by  Solid  State  Grinding, Proc  Asean  Sci Conf Pharm Technol , USM Penang Malaysia.
Zaini, E, Yeyet, CS, Soewandhi, SN, Halim, A, 2010, Identifi- kasi Interaksi Fisika antara Trimetoprim dan Sulfametoksa- zol  dengan  Metode  Kontak  Kofler  dan  Reaksi  Kristalisasi, Maj Farm Indones , 21(1), 32 – 39.